CELEX: 31973L0044
Language: es
Date: 1973-02-26 00:00:00
Title: Directiva 73/44/CEE del Consejo, de 26 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de análisis cuantitativo de mezclas ternarias de fibras textiles

Avis juridique important

|

31973L0044

Directiva 73/44/CEE del Consejo, de 26 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de análisis cuantitativo de mezclas ternarias de fibras textiles  

Diario Oficial n° L 083 de 30/03/1973 p. 0001 - 0019 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 2 p. 0171  Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0064  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0171  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0187  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 2 p. 0187 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 26 de febrero de 1973    relativa a la aproximación de las legislaciones   de los Estados miembros en materia de análisis   cuantitativo de mezclas ternarias de fibras textiles     ( 73/44/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , su   artículo 100 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Considerando que la Directiva del Consejo , de 26 de   julio de 1971 , relativa a la aproximación de las   legislaciones de los Estados miembros sobre denominaciones   textiles (1) , contiene disposiciones en materia de   etiquetado basadas en la composición en fibras   de los productos textiles ;    Considerando que es conveniente que los métodos que   se utilicen en los Estados miembros para efectuar   controles oficiales con objeto de determinar la   composición en fibras de los productos textiles   sean uniformes , tanto en lo que se refiere   al tratamiento previo de la muestra como a su análisis   cuantitativo ;    Considerando que el artículo 13 de la Directiva del   anteriormente citada establece que los   métodos de toma de muestras y de análisis que   deberán aplicarse en todos los Estados miembros   para determinar la composición en fibras   de los productos serán objeto de regulación en   directivas particulares ; que , en consecuencia , el   Consejo , en su Directiva de 17 de julio de 1972 relativa   a la aproximación de las legislaciones de los Estados   miembros sobre determinados métodos de análisis   cuantitativo de mezclas binarias de fibras textiles (2) ,   ha adoptado prescripciones que se refieren a la   preparación de muestras reducidas y de muestras de   análisis y que son aplicables a las mezclas ternarias de   fibras textiles ;    Considerando que la presente Directiva tiene por objeto   establecer prescripciones relativas a análisis cuantitativo   de mezclas ternarias de fibras textiles ;    Considerando que los métodos específicos relativos al   análisis de determinadas mezclas binarias se describen   de forma detallada en la Directiva de 17 de julio de   1972 ; que la experiencia adquirida hasta el momento no   permite la fijación inmediata de un único método   obligatorio ; que para la disolución selectiva de los   componentes deben proponerse una pluralidad de   variantes ;    Considerando que conviene sin embargo elaborar reglas   generales valederas para el análisis de todas las mezclas   ternarias ; que estas reglas tienen por objeto precisar los   diferentes métodos que podrán aplicarse y la manera de   calcular , para cada variante , el porcentaje de los   componentes ;    Considerando que las prescripciones técnicas deberán   adaptarse rápidamente al progreso técnico ; deberá   acudirse para ello al procedimiento previsto en el   artículo 6 de la Directiva de 17 de julio de 1972 ,    HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La presente directiva trata del análisis cuantitativo de   mezclas ternarias de fibras textiles según por los   procedimientos de separación manual , separación   química o una combinación de ambos .    Artículo 2    En lo que se refiere a la preparación de las muestras   reducidas y muestras de análisis , se aplicarán las   prescripciones del Anexo I de la Directiva del Consejo ,   de 17 julio de 1972 , relativa a la aproximación de   las legislaciones de los Estados miembros sobre determinados   métodos de análisis cuantitativo de mezclas binarias   de fibras textiles .    Artículo 3    De conformidad con lo dispuesto en la Directiva del   Consejo , de 26 de julio de 1971 , relativa a la   aproximación de las legislaciones de los Estados   miembros sobre denominaciones textiles , los Estados miembros   tomarán todas las medidas necesarias para que en los   controles oficiales que se efectúen para determinar la   composición de productos textiles ya comercializados   compuestos de una mezcla ternaria de fibras textiles   se apliquen las disposiciones previstas en el Anexo I de   la presente Directiva y en el Anexo I de la Directiva   a que se refiere el artículo 2 .    Artículo 4    El laboratorio encargado de los controles de las mezclas   ternarias indicará en su informe del análisis todos   los datos mencionados en el punto V del Anexo I .    Artículo 5    Las modificaciones que sean necesarias para adaptar al   progreso técnico las prescripciones de los Anexos I , II y   III se adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en   el artículo 6 de la Directiva de 17 de julio de 1972 .    Artículo 6    1 . Los Estados miembros adoptarán en un plazo de   dieciocho meses a partir del día de su notificación ,   las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva ,   e informarán inmediatamente de ello a la Comisión .    2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el   texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que   adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva .    Artículo 7    Los destinatarios de la presente Directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 26 de febrero de 1973 .    Por el Consejo    El Presidente    E. GLINNE    (1) DO n º L 185 de 16 . 8 . 1971 , p. 16 .    (2) DO n º L 173 de 31 . 7 . 1972 , p. 1 .    ANEXO I    ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS MEZCLAS TERNARIAS   DE FIBRAS TEXTILES    GENERALIDADES    Introducción    Los métodos de análisis cuantitativo de   mezclas de fibras textiles se basan en dos   procedimientos : el de separación manual y el de   separación química de las fibras .    El procedimiento de separación manual deberá   utilizarse siempre que sea posible , ya que   generalmente se obtienen con él resultados más   precisos que con el procedimiento químico .   Es aplicable a todos los productos textiles   en los que las fibras componentes no formen   una mezcla íntima , como por ejemplo en el caso   de hilados compuestos de varios elementos cada uno de   ellos constituido por una sola clase de fibra , o de   tejidos en los que la fibra que compone la   urdimbre sea de naturaleza diferente a la que compone   la trama , o de géneros de punto que puedan destejerse   compuestos de hilos de diversos tipos .    El procedimiento de análisis químico cuantitativo   de las mezclas de fibras textiles se funda generalmente   en la solubilidad selectiva de los componentes   individuales de la mezcla . Son posibles cuatro   variantes de este procedimiento :    1 . Se opera sobre dos muestras de análisis   diferentes , disolviendo un componente ( a ) de la   primera muestra de análisis y otro componente   ( b ) de la segunda muestra de análisis . Se pesan   los residuos insolubles de cada muestra y el   porcentaje de cada uno de los dos componentes solubles   se calcula a partir de las respectivas pérdidas   de masa . El porcentaje del tercer componente ( c )   se calcula por diferencia .    2 . Se opera sobre dos muestras de análisis   diferentes , disolviendo un componente ( a ) de la   primera muestra de análisis y dos componentes   ( a y b ) de la segunda muestra de análisis .   Se pesa el residuo insoluble de la primera   muestra y el porcentaje del componente ( a ) se   calcula a partir de la pérdida de masa . Se pesa el   residuo insoluble de la segunda muestra de   análisis ; corresponde al componente ( c ) . El   porcentaje del tercer componente ( b ) se calcula   por diferencia .    3 . Se opera sobre dos muestras de análisis   diferentes disolviendo dos componentes ( a y b ) de   la primera muestra de análisis dos componentes   ( b y c ) de la segunda muestra de análisis .   Los residuos insolubles corresponden respectivamente   a los componentes ( c ) y ( a ) . El porcentaje   del tercer componente ( b ) se calcula por diferencia .    4 . Se opera sobre una sola muestra de análisis .   Después de la disolución de uno de los   componentes , se pesa el residuo insoluble constituido   por las otras dos fibras y se calcula el   porcentaje del componente soluble a partir   de la pérdida de masa . Se elimina por   disolución una de las dos fibras del   residuo . Se pesa el componente insoluble y se   calcula el porcentaje del segundo componente   soluble a partir de la pérdida de masa .    En caso de que sea posible elegir , se   recomienda utilizar una de las tres primeras   variantes .    Cuando se utilice el procedimiento de separación   química , el técnico encargado del análisis   deberá escoger métodos en los que se utilicen   disolventes que sólo disuelvan la fibra o   fibras deseadas , dejando intactas la otra u otras .    A modo de ejemplo , en el Anexo III aparece un   cuadro que incluye un cierto número de mezclas   ternarias , así como los métodos de análisis   de mezclas binarias que , en principio , podrán   seguirse para el análisis de estas mezclas ternarias .    Para reducir al mínimo las posibilidades de error ,   se recomienda efectuar en análisis químico ,   cuando sea posible , siguiendo al menos dos de las   cuatro variantes mencionadas anteriormente .    Las mezclas de fibras utilizadas durante   la fabricación de los productos textiles y , en   menor grado , las que se encuentran en los   productos acabados , contienen a veces materias   no fibrosas como grasas , ceras o aditivos , o   productos solubles en el agua , que pueden tener   origen natural o haber sido añadidos para facilitar   la fabricación . Las materias no fibrosas deberán   eliminarse antes del análisis . Esta es la   razón por la cual se describe igualmente   un método de tratamiento previo que permite   eliminar los aceites , las grasas , las ceras y   los productos solubles en el agua en la mayoría   de los casos .    Los productos textiles pueden contener ,   además , resinas u otras materias añadidas   para conferirles propiedades especiales . Tales materias ,   incluídos los colorantes en ciertos casos   excepcionales , pueden modificar la acción   del reactivo sobre los componentes solubles e   incluso ser parcial o totalmente eliminadas por los   reactivos . Estas materias añadidas pueden por   tanto inducir a error y deberán eliminarse   antes de analizar la muestra . En caso de que esta   eliminación sea imposible , los métodos   de análisis químico cuantitativo descritos en el   Anexo III no serán aplicables .    El colorante presente en las fibras teñidas   se considera como parte integrante de la fibra y no   se eliminará .    Estos análisis se efectúan sobre la base del   peso en seco y se acompaña un método para determinarlo .    El resultado se obtendrá aplicando al peso   en seco de cada fibra los factores de recuperación   indicados en el Anexo II de la Directiva relativa   a la aproximación de las legislaciones de los   Estados miembros sobre denominaciones textiles .    Las fibras presentes en la mezcla deben identificarse   antes de efectúar los análisis . En ciertos   métodos químicos , la parte insoluble de los   componentes de una mezcla podrá disolverse   parcialmente en el reactivo utilizado para   disolver el componente o componentes solubles . Siempre   que sea posible , se escogerán reactivos que tengan un   efecto débil o nulo sobre las fibras insolubles .   Si se supiera que durante el análisis se produce   una pérdida de masa , deberá corregirse el   resultado ; factores de corrección se acompañan   a tal fin . Estos factores han sido determinados   en diferentes laboratorios , tratando las fibras   depuradas mediante tratamiento previo con el reactivo   apropiado especificado en el   método de análisis . Estos factores sólo   se aplicarán a fibras normales y podrán ser   necesarios otros factores de corrección si las   fibras se hubiesen deteriorado antes o durante el   tratamiento . En caso de que se deba emplear la   4ª variante , en la cual una fibra textil   se somete a la acción sucesiva de dos disolventes   diferentes , será necesario aplicar factores   de corrección que tengan en cuenta posibles   pérdidas de masa sufridas por la fibra en el curso   de los dos tratamientos .    Convendrá efectuar un mínimo de 2 determinaciones   sobre muestras de análisis separadas , tanto   cuando se emplee el procedimiento de separación   manual como cuando se siga el de separación   química .    I . GENERALIDADES SOBRE LOS MÉTODOS DE   ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO DE MEZCLAS TERNARIAS DE   FIBRAS TEXTILES    Informaciones comunes a los métodos que   deberán seguirse para el análisis químico   cuantitativo de mezclas ternarias de fibras textiles .    I.1 . Ámbito de aplicación    En el ámbito de aplicación de cada método   de análisis de mezclas binarias se indican las fibras   a las que el método es aplicable . ( Ver   Anexo II de la Directiva relativa a determinados   métodos de análisis cuantitativo de mezclas   binarias de fibras textiles ) .    I.2 . Principio    Después de haber identificado los componentes   de una mezcla , se eliminarán en primer lugar   las materias no fibrosas por medio de un tratamiento   previo apropiado y a continuación se aplicará   una o varias de las cuatro variantes del procedimiento   de disolución selectiva descritas en la introducción .   Salvo que ello plantee dificultades técnicas ,   será preferible disolver las fibras que se encuentran   en mayor proporción , a fin de obtener como residuo   final la fibra que se encuentre en menor proporción .    I.3 . Equipo y reactivos    I.3.1 . Equipo    I.3.1.1 . Placas filtrantes y vidrios de reloj   que permitan la incorporación de placas o cualquier   otro equipo que dé idénticos resultados .    I.3.1.2 . Matraz de succión .    I.3.1.3 . Desecador que contenga gel de sílice   coloreado mediante un indicador .    I.3.1.4 . Horno de secado con ventilador para   secar las muestras a 105 ° C ± 3 ° C .    I.3.1.5 . Balanza analítica , sensibilidad 0,0002 g .    I.3.1.6 . Aparato de extracción Soxhlet o equipo   que permita alcanzar idénticos resultados .    I.3.2 . Reactivos    I.3.2.1 . Éter de petróleo redestilado , con   punto de ebullición entre 40 ° C y 60 ° C .    I.3.2.2 . Los otros reactivos se mencionan en   la sección correspondiente de cada método .   Todos los reactivos utilizados deberán ser   químicamente puros .    I.3.2.3 . Agua destilada o desionizada .    I.4 . Atmósfera de acondicionamiento y de análisis    Como lo que se determina es el peso en seco , no   será necesario acondicionar las muestras ni hacer   los análisis en una atmósfera acondicionada .    I.5 . Muestra reducida    Escoger una muestra reducida representativa de   la muestra global para laboratorio suficiente para   suministrar todas las muestras de análisis   necesarias de 1 g como mínimo cada una .    I.6 . Tratamiento previo de la muestra reducida    Si estuviera presente un elemento que no deba tenerse   en cuenta para el cálculo de los porcentajes [ ver   letra d ) del apartado 2 del artículo 12 de   la Directiva relativa a las denominaciones textiles ] ,   se comenzará por eliminarlo mediante un método   apropiado que no afecte a ninguno de los componentes   fibrosos .    Para ello , las materias no fibrosas que se puedan   extraer con éter de petróleo y agua se eliminarán   tratando la muestra reducida , secada al aire ,   en el aparato Soxhlet , con éter de petróleo   durante una hora , a una cadencia mínima de   seis ciclos por hora . Evaporar el éter de petróleo   de la muestra que se extraerá a continuación   por tratamiento directo mediante inmersión durante   una hora en agua a temperatura ambiente , seguida   de inmersión durante una hora en agua a   65 ° C ± 5 ° C , agitando de vez en cuando   la relación muestra/agua será de 1/100 . Eliminar   el exceso de agua de la muestra por estrujamiento ,   succión o centrifugación y a continuación   dejar secar la muestra al aire .    En caso de que las materias no fibrosas no pudieran   extraerse con éter de petróleo y agua , deberán   eliminarse sustituyendo el procedimiento más arriba   descrito por un procedimiento apropiado que no   altere sustancialmente ninguno de los componentes   fibrosos . Sin embargo , para ciertas fibras   vegetales naturales crudas ( yute , coco , por ejemplo ) ,   hay que señalar que el tratamiento previo normal   con éter de petróleo y agua no elimina todas   las sustancias no fibrosas naturales ; a pesar de   ello , no se aplicarán tratamientos previos   complementarios a menos que la muestra contenga   aprestos no solubles en el éter de petróleo   y en el agua .    En los informes del análisis deberán describirse   detalladamente los métodos de tratamiento previo   adoptados .    I.7 . Procedimiento de análisis    I.7.1 . Instrucciones generales    I.7.1.1 . Secado    Todas las operaciones de secado deberán efectuarse   en un tiempo no inferior a 4 horas ni superior a   16 horas , a 105 ° C ± 3 ° C en un horno   ventilado cuya puerta permanezca cerrada durante   toda la duración del secado . Si la duración   del secado fuera inferior a 14 horas , deberá   comprobarse si se ha obtenido una masa constante .   Se considerará alcanzada ésta cuando la variación   de masa , después de un nuevo secado de 60 minutos ,   sea inferior a 0,05 % .    Durante las operaciones de secado , de enfriamiento   y de pesado , evitar manipular las placas filtrantes   y los vidrios de reloj , las tomas de pruebas o   los residuos con las manos desnudas .    Secar las muestras en un vidrio de reloj cuya   tapa esté situada cerca después del secado ,   tapar el vidrio de reloj antes de sacarlo del horno   y ponerlo rápidamente en el desecador .    Secar en el horno la placa filtrante colocada   en un vidrio de reloj con la tapa cerca . Después   del secado , tapar el vidrio de reloj y ponerlo   rápidamente en el desecador .    En caso de que se utilizase otro aparato que no   fuese la placa filtrante , las operaciones de secado   en el horno se llevarán a cabo de manera que el   peso en seco de las fibras pueda determinarse sin   pérdida .    I.7.1.2 . Enfriamiento    Efectuar todas las operaciones de enfriamiento   en el desecador , manteniéndolo al lado de la   balanza durante el tiempo suficiente para que   los vidrios de reloj se enfríen totalmente y ,   en cualquier caso , durante un mínimo de 2 horas .    I.7.1.3 . Pesado    Después del enfriamiento , pesar los vidrios   de reloj en los dos minutos siguientes al acto de   sacarlos del desecador . Pesar a 0,0002 g de precisión .    I.7.2 . Modo de operar    Tomar de la muestra sometida a tratamiento previo   muestras con una masa mínima de 1 g . Cortar los   hilos o la tela en partes de 10 mm de largo aproximadamente   y disgregarlas lo mejor posible . Secar la(s) muestra(s)   en un vidrio de reloj , enfriar en un desecador   y pesar . Transferir la(s) muestra(s) al ( a los )   recipiente(s) de cristal indicado(s) en la parte   correspondiente del método comunitario , volver a   pesar el vidrio o vidrios de reloj inmediatamente   después y calcular el peso en seco de la(s) muestra(s)   por diferencia . Completar el análisis del modo   indicado en la parte correspondiente del método   aplicable . Después de pesar , examinar el residuo   al microscopio para cerciorarse de que el tratamiento   haya eliminado completamente la(s) fibra(s) soluble(s) .    I.8 . Cálculo y expresión de los resultados    Expresar la masa de cada componente en forma de   porcentaje de la masa total de las fibras presentes   en la mezcla . Calcular el resultado sobre la base   del peso en seco de las distintas fibras depuradas ,   ajustado con los factores de recuperación convencionales   y , con los factores de corrección necesarios   para tener en cuenta las pérdidas de masa por   efecto del tratamiento previo y del análisis .    I.8.1 . Cálculo de los porcentajes de las masas   de fibras depuradas en estado seco , no teniendo   en cuenta las pérdidas de masa sufridas por   las fibras por efecto del tratamiento previo .    I.8.1.1 . - VARIANTE 1 -    Fórmulas que deberán aplicarse cuando se elimine   un componente de una muestra y otro componente de   una segunda muestra :    P1 % = [ d2/d1 - d2 × r1/m1 + r2/m2 ×   ( 1 - d2/d1 ) ] × 100    P1 % = [ d4/d3 - d4 × r1/m1 + r1/m1 ×   ( 1 - d4/d3 ) ] × 100    P3 % = 100 - ( P1 % + P2 % )    P1 % es el porcentaje del primer componente seco   y puro ( componente de la primera muestra disuelto   con el primer reactivo ) ,    P2 % es el porcentaje del segundo componente seco   y depurado ( componente de la segunda muestra   disuelto con el segundo reactivo ) ,    P3 % es el porcentaje del tercer componente seco   y depurado ( componente no disuelto en ambas muestras ) ,    m1 es la masa de la primera muestra seca después   del tratamiento previo ,    m2 es la masa de la segunda muestra seca después   del tratamiento previo ,    r1 es la masa del residuo seco después de la   eliminación del primer componente de la primera   muestra en el primer reactivo ,    r2 es la masa del residuo seco después de la   eliminación del segundo componente de la segunda   muestra en el segundo reactivo ,    d1 es el factor de corrección que tiene en cuenta   la pérdida de masa , con el primer reactivo , del   segundo componente no disuelto en la primera muestra (1) ,    d2 es el factor de corrección que tiene en cuenta   la pérdida de masa , con el primer reactivo , del   tercer componente no disuelto en la primera muestra ,    d3 es el factor de corrección que tiene en cuenta   la pérdida de masa , con el segundo reactivo ,   del primer componente no disuelto en la segunda   muestra (1) ,    d4 es el factor de corrección que tiene en cuenta   la pérdida de masa con el segundo reactivo , del   tercer componente no disuelto en la segunda muestra (1) .    I.8.1.2 . - VARIANTE 2 -    Fórmulas que deberán aplicarse cuando se elimine   un componente ( a ) de la primera muestra de análisis ,   dejando como residuo los otros dos componentes ( b + c ) ,   y cuando dos componentes ( a + b ) se eliminen de   la segunda muestra de análisis , dejando como   residuo el tercer componente ( c ) .    P1 % = 100 - ( P2 % + P3 % )    P2 % = 100 × d1r1/m r - d1/d2 × P3 % .    P3 % = d4r2/m2 × 100 .    P1 % es el porcentaje del primer componente seco   y depurado ( componente de la primera muestra soluble   en el primer reactivo ) ,    P2 % es el porcentaje del segundo componente seco   y depurado ( componente soluble al mismo tiempo   que el primer componente de la segunda muestra   en el segundo reactivo ) ,    P3 % es el porcentaje del tercer componente seco   y depurado ( componente insoluble de ambas muestras ) ,    m1 es la masa de la primera muestra seca después   del tratamiento previo ,    m2 es la masa de la segunda muestra seca después   del tratamiento previo ,    r1 es la masa del residuo seco después de la   eliminación del primer componente de la primera   muestra en el primer reactivo ,    r2 es la masa del residuo seco después de la   eliminación del primer y segundo componente de la   segunda muestra en el segundo reactivo ,    d1 es el factor de corrección que tiene en cuenta   la pérdida de masa , con el primer reactivo , del   segundo componente no disuelto en la primera muestra (1) ,    d2 es el factor de corrección que tiene en cuenta   la pérdida de masa , con el primer reactivo , del   tercer componente no disuelto en la primera muestra (4) ,    d4 es el factor de corrección que tiene en cuenta   la pérdida de masa , con el segundo reactivo , del   tercer componente no disuelto en la segunda muestra (1) .    I.8.1.3 . - VARIANTE 3 -    Fórmulas que deberán aplicarse cuando se eliminen   dos componentes ( a + b ) de una muestra , dejando   como residuo el tercer componente ( c ) , y dos   componentes ( b + c ) de otra muestra , dejando como   residuo el primer componente ( a ) .    P1 % = d3r2/m2 × 100    P2 % = 100 - ( P1 % + P3 % )    P3 % = d2r1/m1 × 100    P1 % es el porcentaje del primer componente seco   y depurado ( componente disuelto en la primera muestra   con el primer reactivo ) ,    P2 % es el porcentaje del segundo componente seco   y depurado ( componente disuelto en la primera muestra   con el primer reactivo y en la segunda muestra con   el segundo reactivo ) ,    P3 % es el porcentaje del tercer componente seco   y depurado ( componente disuelto en la segunda muestra   con el segundo reactivo ) ,    m1 es la masa de la primera muestra seca después   del tratamiento previo ,    m2 es la masa de la segunda muestra seca después   del tratamiento previo ,    r1 es la masa del residuo seco después de la   eliminación del primer y del segundo componente   de la primera muestra en el primer reactivo ,    r2 es la masa del residuo seco después de la   eliminación del segundo y tercer componente de la   segunda muestra en el segundo reactivo ,    d2 es el factor de corrección que tiene en cuenta   la pérdida de masa , con el primer reactivo , del   tercer componente no disuelto en la primera muestra (1) ,    d3 es el factor de corrección que tiene   en cuenta la pérdida de masa , con el segundo   reactivo , del primer componente no disuelto   en la segunda muestra (1) .    I.8.1.4 . - VARIANTE 4 -    Fórmulas que deberán aplicarse cuando   se eliminen sucesivamente dos componentes de la   mezcla de la misma muestra :    P1 % = 100 - ( P2 % + P3 % )    P2 % = d1r1/m × 100 - d1/d2 × P3 %    P3 % = d3r2/m × 100    P1 % es el porcentaje del primer componente   seco y depurado ( primer componente soluble ) ,    P2 % es el porcentaje del segundo componente   seco y depurado ( segundo componente soluble ) ,    P3 % es el porcentaje del tercer componente seco   y depurado ( componente insoluble ) ,    m es la masa de la muestra seca después del   tratamiento previo ,    r1 es la masa del residuo seco después   de la eliminación del primer componente por el   primer reactivo ,    r2 es la masa del residuo seco después   de la eliminación del primer y segundo   componente por el primer y el segundo reactivo ,    d1 es el factor de corrección que tiene en   cuenta la pérdida de masa del segundo componente   en el primer reactivo (1) ,    d2 es el factor de corrección que tiene en   cuenta la pérdida de masa del tercer componente en   el primer reactivo (2) ,    d3 es el factor de corrección que tiene   en cuenta la pérdida de masa del tercer   componente en el primer y segundo reactivo (3) .    I.8.2 . Cálculo de los porcentajes de cada   componente después de haber aplicado los   factores de recuperación convencionales y , en   su caso , los factores de corrección de las   pérdidas de masa ocasionadas por el tratamiento   previo :    Tenemos :    A = 1 + ( a1 + b1 ) /100 B = 1 + ( a2 + b2 ) /100 C =   1 + ( a2 + b2 ) /100    de ahí :    P1A % = P1A/ ( P1A + P2B + P3C ) × 100    P2A % = P2B/ ( P1A + P2B + P3C ) × 100    P3A % = P3/ ( P1A + P2B + P3C ) × 100    P1A % es el porcentaje del primer componente   seco y depurado incluida la humedad y la pérdida   de masa sufrida por efecto del tratamiento previo ,    P2A % es el porcentaje del segundo componente   seco y depurado comprendida la humedad y la   pérdida de masa sufrida por efecto   del tratamiento previo ,    P3A % es el porcentaje del tercer componente   seco y depurado incluida la humedad y la pérdida   de masa sufrida por efecto del tratamiento previo ,    P1 es el porcentaje del primer componente seco   y depurado obtenido por medio de una de las   fórmulas indicadas en el punto I.8.1 ,    P2 es el porcentaje del segundo componente seco   y depurado obtenido por medio de una de las   fórmulas indicadas en el punto I.8.1 ,    P3 es el porcentaje del tercer componente seco   y depurado obtenido por medio de una de las   fórmulas indicadas en el punto I.8.1 ,    a1 es el factor de recuperación convencional   del primer componente ,    a2 es el factor de recuperación convencional   del primer componente ,    a3 es el factor de recuperación convencional   del tercer componente ,    b1 es el porcentaje de pérdida de masa del   primer componente por efecto del tratamiento previo ,    b2 es el porcentaje de pérdida de masa del   segundo componente por efecto del tratamiento previo ,    b3 es el porcentaje de pérdida de masa del   tercer componente por efecto del tratamiento previo .    En caso de que se emplee un tratamiento previo   especial , los valores de b1 , b2 y b3 deberán   determinarse , si fuese posible , sometiendo   cada una de las fibras componentes puras al   tratamiento previo aplicado durante el análisis .   Se entiende por fibras puras las fibras exentas   de toda materia no fibrosa , a excepción de las   que contengan normalmente ( por su naturaleza   o como consecuencia del proceso de fabricación ) ,   en el estado ( crudo , blanqueado ) en que se   encuentren en el artículo sometido a análisis .    En caso de que no se disponga de fibras componentes   separadas y puras que hayan servido para la   fabricación del artículo sometido a análisis ,   se adoptarán los valores medios de b1 , b2 y b3   que resulten de pruebas efectuadas en fibras puras   parecidas a las contenidas en la mezcla examinada .    Si se aplica el tratamiento previo normal por   extracción con éter de petróleo y agua   podrán despreciarse los valores de b1 , b2 y   b3 salvo en los casos del algodón crudo , del   lino crudo y del cáñamo crudo , en los   que se admite convencionalmente que la pérdida   debida al tratamiento previo es igual al 4 % ,   y en el caso del polipropileno , en el que se   admite convencionalmente que dicha pérdida es   igual al 1 % .    En los casos de las demás fibras , se admite   convencionalmente que no se tengan en cuenta en los   cálculos las pérdidas por efecto del tratamiento   previo .    I.8.3 . Nota    Se dan ejemplos de cálculo en el Anexo II de la   presente Directiva    II . MÉTODO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO POR   SEPARACIÓN MANUAL DE MEZCLAS TERNARIAS DE FIBRAS   TEXTILES    II.1 . Ámbito de aplicación    El método se aplicará a las fibras textiles ,   cualquiera que sea su naturaleza , a condición   que no formen una mezcla íntima y que sea   posible separarlas a mano .    II.2 . Principio    Después de haber identificado los componentes   del tejido , se eliminarán primero las materias no   fibrosas por un tratamiento previo apropiado y   después se separán las fibras a mano , se   secarán o pesarán para calcular la proporción   de cada fibra en la mezcla .    II.3 . Material necesario    II.3.1 . Vidrio de reloj o cualquier otro   instrumental que dé resultados idénticos    II.3.2 . Desecador que contenga gel de sílice   coloreado por medio de un indicador    II.3.3 . Horno de secado con ventilador para   secar las muestras a 105 ° C ± 3 ° C    II.3.4 . Balanza analítica , sensibilidad   0,0002 g    II.3.5 . Aparato de extracción Soxhlet o   equipo que permita un resultado idéntico    II.3.6 . Aguja    II.3.7 . Torsiómetro o aparato equivalente    II.4 . Reactivos    II.4.1 . Éter de petróleo redestilado , con   punto de ebullición entre 40 ° C y 60 ° C    II.4.2 . Agua destilada o desionizada    II.5 . Atmósfera de acondicionamiento y de análisis    Ver punto I.4    II.6 . Muestra reducida    Ver punto 1.5    II.7 . Tratamiento previo de la muestra reducida    Ver punto I.6    II.8 . Procedimiento de análisis    II.8.1 . Análisis de un hilo    Tomar de la muestra sometida a tratamiento previo   una muestra de una masa mínima de 1 g . En caso   de un hilo muy fino , el análisis podrá   efectuarse sobre un largo de 30 m como   mínimo cualquiera que sea su masa .    Cortar el hilo en trozos de longitud conveniente   y separar las distintas fibras con la ayuda de una   aguja y si fuera necesario , del torsiómetro .   Los tipos de fibras así separadas se pondrán   en unos vidrios de reloj tarados y secados a   105 ° C ± 2 ° C , hasta obtener una   masa constante , tal y como se describe en los   puntos I.7.1 . y I.7.2 .    II.8.2 . Análisis de un tejido    Tomar de la muestra sometida a tratamiento previo   una muestra de una masa mínima de 1 g , que no   sea de la orilla , con bordes cortados con   precisión , sin hilachas , y paralelos a los   hilos de urdimbre o de trama o , en el caso de tejidos   de punto , paralelos a las hileras y a los hilos   de los puntos . Separar los hilos de naturaleza   diferente , recogerlos en vidrios de reloj   tarados y proceder como se indica en el punto II.8.1 .    II.9 . Cálculo y expresión de los resultados    Expresar la masa de cada uno de los componentes   en forma de porcentaje de la masa total de las   fibras presentes en la mezcla . Calcular los   resultados sobre la base de las masas de las   fibras depuradas y secas ajustadas con los   factores de recuperación y con los factores de   corrección necesarios para tener en cuenta las   pérdidas de masa por efecto del tratamiento previo .    II.9.1 . Cálculo de los porcentajes de las   masas depuradas secas no teniendo en cuenta las   pérdidas de masa sufridas por las fibras   por efecto del tratamiento previo .    P1 % = 100 m1/ ( m2 + m2 + m3 ) = 100/ ( 1 +   ( m2 + m3 ) /m1 )    P2 % = 100 m2/ ( m1 + m2 + m3 ) = 100/ ( 1 +   ( m1 + m3 ) /m2 )    P3 = 100 - ( P1 % + P2 % )    P1 % es el porcentaje del primer componente seco   y depurado ,    P2 % es el porcentaje del segundo componente seco   y depurado ,    P3 % es el porcentaje del tercer componente seco   y depurado ,    m1 es la masa del primer componente seco y   depurado ,    m2 es la masa del segundo componente seco y depurado ,    m3 es la masa del tercer componente seco y depurado ,    II.9.2 . Cálculo de los porcentajes de cada   uno de los componentes , después de haber   aplicado los coeficientes de recuperación   convencionales y , en su caso , los factores de   corrección que tengan en cuenta las pérdidas   de masa sufridas por efecto del tratamiento previo .   ( ver punto I.8.2 ) .    III . MÉTODO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO POR   SEPARACIÓN MANUAL Y POR SEPARACIÓN QUÍMICA   COMBINADOS , DE MEZCLAS TERNARIAS DE FIBRAS TEXTILES    Siempre que sea posible , se debe proceder   a la separación manual y tener en cuenta las   proporciones de los elementos separados antes   de proceder a las dosificaciones eventuales por   vía química sobre cada uno de los elementos   separados ;    IV . PRECISIÓN DE LOS MÉTODOS    La precisión indicada para cada método   de análisis de mezclas binarias se refiere a la   reproductibilidad ( ver Anexo II de la Directiva   relativa a determinados métodos de análisis   cuantitativo de mezclas binarias de fibras textiles ) .    La reproductibilidad es la fidelidad , es decir   la concordancia entre los valores experimentales   obtenidos por operadores que trabajen en laboratorios   diferentes o en épocas diferentes , y obtengan   cada uno de ellos con el mismo método resultados   individuales sobre un producto homogéneo   idéntico .    La reproductibilidad se expresa por los límites   de fiabilidad de los resultados para un nível   de fiabilidad del 95 % .    Se entiende con ello la diferencia entre dos   resultados que , en un conjunto de análisis   efectuados en diferentes laboratorios , sólo se   superaría en el cinco por ciento de los casos ,   aplicando normal y correctamente el método   a una mezcla homogénea idéntica .    Para determinar la precisión del análisis   de una mezcla ternaria , se aplicarán normalmente   los valores indicados en los métodos de análisis   de mezclas binarias que se hayan empleado para   analizar la mezcla ternaria .    Dado que para las cuatro variantes del análisis   químico cuantitativo de mezclas ternarias   se han previsto dos disoluciones ( utilizando   dos muestras separadas para las tres primeras   variantes y una sola muestra para la cuarta ) ,   e indicando con E1 y E2 el grado de precisión   de los dos métodos de análisis de mezclas   binarias utilizados , el grado de precisión de   los resultados de cada componente figura en   el siguiente cuadro :    Variantes * 1 * 2 y 3 * 4 *    Fibras componentes * * * *    a * E1 * E1 * E1 *    b * E2 * E1 + E2 * E1 + E2 *    c * E1 + E2 * E2 * E1 + E2 *    Si se utiliza la cuarta variante , el grado   de precisión puede resultar inferior al calculado   de la manera indicada anteriormente debido a una   posible acción , dificilmente evaluable , del   primer reactivo sobre el residuo constituído   por los componentes b y c .    V . INFORME DEL ANÁLISIS    V.1 . Indicar la variante o variantes empleadas   para efectuar el análisis , los métodos , los   reactivos , y los factores de corrección .    V.2 . Suministrar información detallada   relativa a los tratamientos previos especiales   ( ver punto I.6 ) .    V.3 . Indicar los resultados individuales y la media   aritmética con un decimal .    V.4 . Indicar siempre que sea posible la   precisión del método para cada componente ,   calculada siguiendo el cuadro del Capítulo IV .    (1) Los valores de d se indican en las secciones   correspondientes de las directivas relativas a   los diferentes métodos de análisis de mezclas   binarias .    (2) Ver nota página anterior .   (3) En la medida de lo posible d deberá   determinarse previamente por métodos experimentales .    ANEXO II    EJEMPLOS DE CÁLCULO DE PORCENTAJES DE LOS   COMPONENTES DE DETERMINADAS MEZCLAS TERNARIAS   UTILIZANDO ALGUNA DE LAS VARIANTES DESCRITAS EN EL   PUNTO I.8.1 DEL ANEXO I    Consideremos el caso de una mezcla de fibras   cuyo análisis cualitativo haya dado los   componentes siguientes :   1 . lana cardada ; 2 . poliamida ; 3 . algodón crudo .    VARIANTE 1    Aplicando esta variante , es decir , operando con   dos muestras diferentes y eliminando por disolución   un componente ( a = lana ) de la primera muestra   y un segundo componente ( b = poliamida ) de la   segunda muestra , supongamos que se obtienen los   resultados siguientes :    1 . Masa de la primera muestra seca , después   del tratamiento previo * ( m1 ) = 1,6000 g *    2 . Masa del residuo seco , después del tratamiento   con hipoclorito de sodio alcalino ( poliamida +   algodón ) * ( r1 ) = 1,4166 g *    3 . Masa de la segunda muestra , después   del tratamiento previo * ( m2 ) = 1,8000 g *    4 . Masa del residuo seco , después del tratamiento   con ácido fórmico ( lana + algodón ) *   ( r2 ) = 0,9000 g *    La poliamida no sufre pérdida de masa por   efecto del tratamiento con hipoclorito de sodio   alcalino , mientras que el algodón crudo pierde   3 % , de manera que d1 = 1,0 y d2 = 1,03 .    La lana y el algodón crudo no sufren pérdida   alguna de masa por efecto del tratamiento con   ácido fórmico , de manera que d3 y d4 = 1,0 .    Si se trasladan a la fórmula indicada en el   punto I.8.1.1 del Anexo I los valores obtenidos   por análisis químico y los factores de   corrección , se obtendrá :    P1 % ( lana ) = [ 1,03/1,0 - 1,03 ×   1,4166/1,6000 + 0,9000/1,8000 × ( 1 - 1,03/1,0 ) ] ×   100 = 10,30    P2 % ( poliamida ) = [ 1,0/1,0 - 1,0 ×   0,9000/1,8000 + 0,4166/1,600 × ( 1 - 1,0/1,0 ) ] ×   100 = 50,00    P3 % ( algodón ) = 100 - ( 10,30 + 50,00 ) = 39,70    Los porcentajes de las diferentes fibras secas   y depuradas de la mezcla serán los siguientes :    lana * 10,30 % , *    poliamida * 50,00 % , *    algodón * 39,70 % . *    Estos porcentajes deberán corregirse según las   fórmulas indicadas en el punto I.8.2 del Anexo I   a fin de tener en cuenta igualmente los factores de   recuperación convencionales y los factores de   corrección de las posibles pérdidas de masa   por efecto del tratamiento previo .    Tal y como se indica en el Anexo II de la Directiva   relativa a las denominaciones textiles , los factores   de recuperación convencionales son los siguientes :   lana cardada 17,0 % , poliamida 6,25 % , algodón 8,5 % ;   además , el algodón crudo acusa una pérdida   de masa del 4 % después del tratamiento previo   con éter de petróleo y agua . Se obtiene , pues :    P1A % ( lana ) = 10,30 × ( 1 + ( 17,0 +   0,0 ) /100 ) /10,30 × ( 1 + ( 17,0 + 0,0 ) /100 ) +   50,00 × ( 1 + ( 6,25 + 0,0 ) /100 ) + 39,70 ×   ( 1 + ( 8,5 + 4,0 ) /100 )    P2A % ( poliamida ) = 50,00 × ( 1 + ( 6,25 +   0,0 ) /100 ) /109,8385 × 100 = 48,37    P3A % ( algodón ) = 100 - ( 10,97 + 48,37 ) = 40,66    La composición de la mezcla es pues la siguiente :    poliamida * 48,4 % *    algodón * 40,6 % *    lana * 11,0 % *     * 100,0 % *    VARIANTE 4    Consideremos el caso de una mezcla de fibras   cuyos análisis cualitativo haya dado los   componentes siguientes : lana cardada , viscosa ,   algodón crudo .    Supongamos que operando siguiendo la variante 4 ,   es decir , eliminando sucesivamente dos componentes   de la mezcla de una misma muestra , se obtienen   los siguientes resultados :    1 . Masa de la muestra seca , después del   tratamiento previo * ( m1 ) = 1,6000 g *    2 . Masa del residuo seco , después del primer   tratamiento con hipoclorito de sodio alcalino   ( viscosa + algodón ) * ( r1 ) = 1,4166 g *    3 . Masa del residuo seco después del segundo   tratamiento del residuo r1 con ácido fórmico-cloruro   de cinc ( algodón ) * ( r2 ) = 0,6630 g *    Con el tratamiento por hipoclorito de sodio alcalino   la viscosa no sufre ninguna pérdida de masa ,   mientras que el algodón crudo pierde 3 %   de manera que d1 = 1,00 y d2 = 1,03 .    Por efecto del tratamiento con ácido fórmico-cloruro   de cinc , la masa de algodón aumenta el 4 % ,   de tal manera que d3 = ( 1,03 × 0,96 ) = 0,9888   redondeado a 0,99 ( recordemos que d3 es el factor   de corrección que tiene en cuenta respectivamente   la pérdida y el aumento de masa del tercer   componente en el primer y segundo reactivo ) .    Si se trasladan a las fórmulas indicadas en el   punto I.8.1.4 del Anexo I los valores obtenidos   por análisis químico y los factores de   corrección se obtendrá :    P2 % ( viscosa ) = ( 1,0 × 1,4166 ) /1,6000 ×   100 - 1,0/1,03 × 40,98 = 48,75 %    P3 % ( algodón ) = ( 0,99 × 0,6630 ) /1,6000 ×   100 = 41,02 %    P1 % ( lana ) = 100 - ( 48,75 + 41,02 ) = 10,23 %    Como ya hemos indicado para la variante 1 , estos   porcentajes deberán corregirse según las   fórmulas indicadas en el punto I.8.2 del Anexo I .    P1A % ( lana ) = 10,23 × ( 1 + ( 17,00 +   0,0 ) /100 ) /10,23 × ( 1 + ( 17,0 + 0,0 ) /100 )   + 48,75 × ( 1 + ( 13 + 0,0 ) /100 ) + 41,02 ×   ( 1 + ( 8,5 + 4,0 ) /100 ) × 100 = 10,57 %    P2A % ( viscosa ) = 48,75 × ( 1 + ( 13 +   0,0 ) /100 ) /113,2041 × 100 = 48,65 %    P3A % ( algodón ) = 100 - ( 10,57 + 48,65 ) = 40,78 %    La composición de la mezcla resulta , por tanto :    viscosa * 48,6 % *    algodón * 40,8 % *    lana * 10,6 % *     * 100,0 % *    ANEXO III    CUADRO DE MEZCLAS TERNARIAS TIPO QUE PODRÁN   ANALIZARSE MEDIANTE MÉTODOS COMUNITARIOS DE   ANÁLISIS DE MEZCLAS BINARIAS     ( dado a título de ejemplo )    N º mezclas * Fibras componentes * Variantes (1) *   N º métodos comunitarios binarios con   indicación de los reactivos *     * 1er componente * 2 ° componente *   3er componente * * *    1 * lana o pelos * viscosa , cupreno o determinados   tipos de modal * algodón * 1 y/o 4 * 2 ( hipoclorito   de sodio alcalino ) y 3 ( cloruro de cinc/ácido   fórmico ) *    2 * lana o pelos * poliamida 6 o 6-6 * algodón ,   viscosa , cupreno o modal * 1 y/o 4 * 2 ( hipoclorito de   sodio alcalino ) y 4 ( ácido fórmico al 80 % ) *    3 * lana , pelos o seda * determinadas clorofibras *   viscosa , cupreno , modal o algodón * 1 y/o 4 *   2 ( hipoclorito de sodio alcalino ) y 9 ( sulfuro   de carbono/acetona 55,5/44,5 ) *    4 * lana e pelos * poliamida 6 o 6-6 * poliéster ,   polipropi lenoacrílicas o fibra de vidrio *   1 y/o 4 * 2 ( hipoclorito de sodio alcalino ) y   4 ( ácido fórmico al 80 % ) *    5 * lana , pelos o seda * determinadas clorofibras *   poliéster , acrílicas , poliamidas o fibra   de vidrio * 1 y/o 4 * 2 ( hipoclorito de sodio   alcalino ) y 9 ( sulfuro de carbono/acetona   55,5/44,5 ) *    6 * seda * lana o pelos * poliéster * 2 *   11 ( ácido sulfúrico al 75 % ) y 2 ( hipoclorito   de sodio alcalino ) *    7 * poliamida 6 o 6-6 * acrílicos * algodón ,   viscosa , cupreno o modal * 1 y/o 4 * 4 ( ácido   fórmico al 80 % ) y 8 ( dimetilformamida ) *    8 * determinadas clorofibras * poliamida 6 o 6-6 *   algodón , viscosa , cupreno o modal * 1 y/o 4 *   8 ( dimetilformamida ) y 4 ( ácido fórmico al   80 % ) o 9 ( sulforo de carbono/acetona 55,5/44,5 )   y 4 ( ácido fórmico al 80 % ) *    9 * acrílicas * poliamida 6 o 6-6 * poliéster *   1 y/o 4 * 8 ( dimetilformamida ) y 4 ( ácido   fórmico al 80 % ) *    10 * acetato * poliamida 6 o 6-6 * viscosa ,   algodón , cupreno o modal * 4 * 1 ( acetona ) y   4 ( ácido fórmico al 80 % ) *    11 * determinados clorofibras * acrílicas *   poliamidas * 1 y/o 4 * 9 ( sulfuro de carbono/acetona   55,5/44,5 ) y 8 ( dimetilformamida ) *    N º mezclas * Fibras componentes * Variantes (1) *   N º métodos comunitarios binarios con indicación   de los reactivos *     * 1er componente * 2 º componente *   3er componente * * *    12 * determinados clorofibras * poliamida 6 o 6-6 *   acrílicas * 1 y/o 4 * 9 ( sulforo de carbono/acetona   55,5/44,5 ) y 4 ( ácido fórmico al 80 % ) *    13 * poliamida 6 o 6-6 * viscosa , cupreno , modal   o algodón * poliéster * 4 * 4 ( ácido   fórmico al 80 % ) y 7 ( ácido sulfúrico al   75 % ) *    14 * acetato * viscosa , cupreno , modal o algodón *   poliéster * 4 * 1 ( acetona ) y 7 ( ácido   sulfúrico al 75 % ) *    15 * acrílicas * viscosa , cupreno modal o   algodón * poliéster , * 4 * 8 ( dimetilformamida )   y 7 ( ácido sulfúrico al 75 % ) *    16 * acetato * lana , pelos o seda * algodón ,   viscosa , cupreno , modal , poliamidas , poliéster ,   acrílicas * 4 * 1 ( acetona ) y 2 ( hipoclorito   de sodio alcalino *    17 * triacetato * lana pelos o seda * algodón ,   viscosa , cupreno , modal , poliamidas , poliéster ,   acrílicas * 4 * 6 ( diclorometano ) y 2 ( hipoclorito   de sodio alcalino ) *    18 * acrílicas * lana , pelos o seda * poliéster *   1 y/o 4 * 8 ( dimetilformamida ) y 2 ( hipoclorito de   sodio alcalino ) *    19 * acrílicas * seda * lana o pelos * 4 *   8 ( dimetilformamida ) y 2 ( hipoclorito de sodio   alcalino ) *    20 * acrílicas * lana , pelos o seda * algodón ,   viscosa , cupreno , o modal * 1 y/o 4 * 8   ( fimetilformamida ) y 2 ( hipoclorito de sodio   alcalino ) *    21 * lana , pelos o seda * algodón , viscosa ,   modal , cupreno * poliéster * 4 * 2 ( hipoclorito de   sodio alcalino ) y 7 ( ácido sulfúrico al 75 % ) *    22 * viscosa , cupreno o ciertos tipos de modal *   algodón * poliéster * 2 y/o 4 * 3 ( cloruro   de cinc/ácido fórmico ) y 7 ( ácido sulfúrico   al 75 % ) *    23 * acrílicas * viscosa , cupreno , o determinados   tipos de modal * algodón * 4 * 8 ( dimetilformamida )   y 3 ( cloruro de cinc/ácido fórmico ) *    24 * ciertas clorofibras * viscosa , cupreno o   determinados tipos de modal * algodón * 1 y/o 4 *   9 ( sulfuro de carbono/acetona 55,5/44,5 ) y   3 ( cloruro de cinc/ácido fórmico ) o   8 ( dimetilformamida ) 3 ( cloruro de cinc/ácido   fórmico ) *    N º mezclas * Fibras componentes * Variantes (1) *   N º métodos comunitarios binarios con   indicación de los reactivos *     * 1er componente * 2 º componente * 3er componente * * *    25 * acetato * viscosa , cupreno o determinados de   modal * algodón * 4 * 1 ( acetona ) y 3 ( cloruro   de cinc/ácido fórmico ) *    26 * triacetato * viscosa , cupreno , o   determinados tipos de modal * algodón * 4 *   6 ( diclorometano ) y 3 ( cloruro de cinc/ácido   fórmico ) *    27 * acetato * seda * lana o pelos * 4 * 1 ( acetona )   y 11 ( ácido sulfúrico al 75 % ) *    28 * triacetato * seda * lana o pelos * 4 *   6 ( diclorometano ) y 11 ( ácido sulfúrico al   75 % ) *    29 * acetato * acrílicas * algodón , viscosa ,   cupreno o modal * 4 * 1 ( acetona ) y   8 ( dimetilformamida ) *    30 * triacetato * acrílicas * algodón , viscosa ,   cupreno , o modal * 4 * 6 ( diclorometano ) y   8 ( dimetilformamida ) *    31 * triacetato * poliamida 6 o 6-6 * algodón ,   viscosa , cupreno o modal * 4 * 6 ( diclorometano )   y 4 ( ácido fórmico al 80 % ) *    32 * triacetato * algodón , viscosa , cupreno o   modal * poliéster * 4 * 6 ( diclorometano ) y   7 ( ácido sulfúrico al 75 % ) *    33 * acetato * poliamida 6 o 6-6 * poliéster o   acrílicas * 4 * 1 ( acetona ) y 4 ( ácido   fórmico al 80 % ) *    34 * acetato * acrílicas * poliéster * 4 *   1 ( acetona ) y 8 ( dimetilformamida ) *    35 * ciertas clorofibras * algodón , viscosa ,   cupreno o modal * poliéster * 4 * 8 ( dimetilformamida )   y 7 ( ácido sulfúrico al 75 % ) o 9 ( sulfuro   de carbono/acetona 55,5/44,5 ) y 7 ( ácido   sulfúrico al 75 % ) *    (1) En el caso utilización de la variante 4 ,   eliminar primeramente el primer componente con   el reactivo citado en primer lugar .